Gegenseitige Löslichkeit der Mineralien. 
713 
noch in ganz unbekannten Mengenverhältnissen, irgend welche 
Regeln für die Ausscheidungsfolge zu geben, können wir beurteilen, 
wenn wir die ganz analogen Curven der Siedepunkte von ternären 
Flüssigkeitsgemischen, deren Gomponenten verschiedene Siedepunkte 
haben, betrachten. Wie ausserordentlich complicirt sind diese schon 
bei Gemischen von drei Gomponenten, obwohl wir die Coucentrations- 
verhältnisse derselben sehr leicht selbst fixieren können. Anders 
beim feuerllüssigen Magma. Uns ist es vorderhand noch ganz un- 
möglich, Schmelzflüsse zu erhalten, von denen wir den Percentgehalt 
an einzelnen Mineralien — selbst wenn nur 2 genommen werden — 
genau kennen würden, da uns der Chemismus im Schmelzflüsse 
seinem quantitativen Yerhältniss nach noch völlig unbekannt ist. 
Selbst wenn auch die erstarrte Masse nur die zum Schmelzfluss 
verwendeten Mineralien wieder in ihrer ganzen Gewichtsmenge aus- 
scheiden würden, so können wir deshalb noch nicht behaupten, dass 
im feuerflüssigen Zustande auch nur diese Mineralien vorhanden 
gewesen sind. Bei Besprechung der nächsten Versuchsreihe »über 
die Ausscheidungsfolge der Mineralien aus Schmelzflüssen« werde 
ich einige Versuche anführen, die ich mit je zwei Mineralien ange- 
stellt habe. Das Resultat derselben steht z. Th. im Widerspruch mit den 
theoretischen Erwartungen, trotzdem sich nur die zum Versuch ver- 
wendeten Mineralien ausgeschieden haben. Jedenfalls dürfte auch 
das beim Schmelzen gebildete Glas, gleichsam als eine dritte Com- 
ponente des Gemisches, seinen Einfluss auf die Ausscheidungsfolge 
geltend gemacht haben,* oder wir müssen die Verschiedenheit der 
Ausscheidungsfolge bei vollkommen gleichen Versuchsbedingungen 
dem von Meyerhoffer im zweiten Theil der oben erwähnten Arbeit 
beschriebenen labilen Gleichgewichtszustand zuschreiben. 
Bevor ich zu den Versuchen über die Ausscheidungsfolge 
gehe, will ich noch eine Versuchsreihe, die zum Studium der Lös- 
lichkeitsverhältnisse angestellt wurden, beschreiben: 
b) Um die Löslichkeit des Labradors im Augite im 
feuerflüssigen Zustande festzustellen, wurden folgende vier Versuche 
angestellt: Es wurde der Labrador 1. mit der 20 fachen, 2. mit der 
10 fachen, 3. mit der 5 fachen und i. mit der 3 fachen Gewichtsmenge 
des Augites innig gemischt und geschmolzen. Alle vier Versuche 
wurden ähnlich wie in der vorigen Versuchsreihe unter vollkommen 
gleichen Versuchsbedingungen ausgeführt. Die Schmelzen wurden 
je 2 Stunden im Schmelzflüsse erhalten bei einer Temperatur von 
11(50° und hierauf rasch erstarren gelassen. Auch hier wurde aus 
den bereits erwähnten Gründen ein viscoser Zustand vermieden. 
1. und 2. Die bei den ersten zwei Versuchen (1 Labrador: 20 
und : 10 Augit) erhaltenen Schmelzen waren schwarz und sowohl 
an der Oberfläche als auch an den Bruchflächen vollkommen glasig. 
1 Vererl. Lagorio. Ueber die Natur d. Glasbasis etc. T. M. 
Mitth. 1890." 
